TCVN11234-3:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11234-3:2015 (ISO 4951-3:2001) về Thép thanh và thép hình giới hạn chảy cao - Phần 3: Điều kiện cung cấp đối với thép cán cơ nhiệt TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11234-3:2015 ISO 4951-3:2001 THÉP THANH VÀ THÉP HÌNH GIỚI HẠN CHẢY CAO - PHẦN 3: ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP ĐỐI VỚI THÉP CÁN CƠ NHIỆT High yield strength s teel bars and sections - Part 3: Delivery conditions for thermomechanically-rolled steels Lời nói đầu TCVN 11234-3:2015 hoàn toàn tương đương ISO 4951-3:2001. TCVN 11234-3:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17, Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 11234 (ISO 4951), Thép thanh và thép hình giới hạn chảy cao bao gồm các phần sau: - Phần 1: Yêu cầu chung khi cung cấp . - Phần 2: Điều kiện cung cấp đối với thép thường hóa, thép cán thường hóa và thép c á n. - Phần 3: Điều kiện cung cấp đối với thép cán cơ nhiệt. THÉP THANH VÀ THÉP HÌNH GIỚI HẠN CHẢY CAO - PHẦN 3: ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP ĐỐI VỚI THÉP CÁN CƠ NHIỆT High yield strength s teel bars and sections - Part 3: Delivery conditions for thermomechanically-rolled steels 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với thép thanh và thép định hình cán nóng có đường kính hoặc chiều dày ≤ 150 m m , có giới hạn chảy cao, được cung cấp ở trạng thái cán cơ - nhiệt v ớ i các mác thép và chất lượng được cho trong Bảng 1 và Bảng 2 dùng cho các kết cấu lắp ghép bằng bu lông, đinh tán hoặc kết cấu hàn 1) 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau r ấ t cần thiết cho áp d ụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản đã nêu. Đối với các tài liệu viện d ẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao g ồm cả các sửa đổi. TCVN 4399:2008 (ISO 404:1992), Thép và sản ph ẩ m th é p - Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp. TCVN 11234-1 (ISO 4951 -1), Thép thanh và thép hình giới hạn chảy cao - Phần 1: Yêu cầu chung khi cung cấp. TCVN 11236 (ISO 10474), Thép và các sản phẩm thép - Tài liệu kiểm tra. 3 Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được cho trong TCVN 11234-1 (ISO 4951-1). 4 Yêu cầu chung 4.1 Phương pháp luyện thép Phương pháp luyện thép phải tuân theo phương pháp luyện thép được quy định trong TCVN 11234-1 (ISO 4951-1). 4.2 Quá trình khử oxy Quá trình khử oxy phải tuân theo quá trình khử oxy được quy định trong TCVN 11234-1 (ISO 4951-1). 4.3 Điều kiện cung cấp Các sản phẩm được quy định trong tiêu chuẩn này phải được cung c ấ p ở trạng thái cán cơ - nhiệt như đã quy định trong TCVN 11234-1 (ISO 4951-1). 4.4 Trạng thái bề mặt 4.4.1 Dạng bên ngoài của bề mặt Dạng bên ngoài của bề mặt ph ả i tuân theo quy định trong TCVN 11234-1 (ISO 4951-1). 4.4.2 Loại bỏ các điểm gián đoạn Loại b ỏ các điểm gián đoạn phải tuân theo quy định trong TCVN 11234-1 (ISO 4951-1). 4.4.3 Sửa chữa bằng hàn Sửa chữa bằng hàn phải được thực hiện trong các điều kiện đã quy định trong TCVN 11234-1 (ISO 4951-1). 5 Yêu cầu kỹ thuật 5.1 Thành phần hóa học 5.1.1 Phân tích mẻ nấu Thành phần hóa học được xác định bằng phân tích mẻ nấu phải tuân theo các giá trị quy định được cho trong Bảng 1. 5.1.2 Phân tích sản phẩm Nếu có yêu cầu của khách hàng tại thời điểm yêu cầu và đơn đặt hàng, phải thực hiện phân tích sản phẩm. Các giá trị của sai lệch cho ph é p của phân tích sản phẩm so với các giới hạn quy định của phân tích mẻ nấu phải t heo quy định trong Bảng 1 của TCVN 11234-1 (ISO 4951-1). 5.2 Cơ tính Thép ở các điều kiện cấp như đã quy định trong 4.3 phải tuân theo các cơ tính được cho trong Bảng 2 khi các cơ tính này được xác định trên các mẫu thử được chu ẩ n b ị phù hợp với các yêu cầu của 6.3. 6 Kiểm tra và thử 6.1 Quy định chung Các sản ph ẩ m phải được cung c ấ p phù hợp với 6.1 của TCVN 11234-1 (ISO 4951-1). 6.2 Đơn vị kiểm tra và thử Phải áp dụng các yêu cầu được quy định t rong 6.2 của TCVN 11234-1 (ISO 4951-1). 6.3 Vị trí và định hướng của mẫu thử Vị trí và định hướng của mẫu thử phải phù h ợ p với 6.3 của TCVN 11234-1 (ISO 4951-1). Bảng 1 - Thành phần hóa học (Phân tích mẻ nấu) a Mác thép Ch ất lượng Thành ph ầ n hóa học, % C l ớ n nh ấ t S i lớn nh ấ t Mn lớ n nh ấ t P lớn nh ấ t S lớn nh ất Nb b V b AI tổng c nhỏ nh ấ t T i lớn nhấ t Ni l ớ n nh ấ t Mo d lớn nh ấ t N l ớ n nh ấ t E 355 M ML 0,16 0,16 0 , 50 0,50 1 , 6 1 , 6 0,035 0,030 0,030 0,025 0,005-0,050 0,005-0,050 0,01-0 , 10 0,01-0,10 0,020 0 , 020 0,05 0 , 05 0,30 0,30 0,20 0,20 0,015 0,015 E 420 M M L 0,18 0,18 0,50 0,50 1 , 7 1 , 7 0,035 0 , 030 0,030 0 , 025 0,005-0,050 0,005-0,050 0,01-0,12 0,01-0 , 12 0,020 0,020 0,05 0,05 0,60 0,60 0,20 0 , 20 0,020 0,020 E 460 M ML 0,18 0,18 0,60 0,60 1 , 7 1 , 7 0,035 0,030 0,030 0,025 0,005-0,050 0,005-0,050 0,01-0,12 0,01-0.12 0,020 0,020 0,05 0,05 0,70 0,70 0,20 0,20 0,025 0,025 a V ì thành phần hóa học có ả nh hư ở ng đ ế n đặc t í nh hàn cho nên khách hàng phải đ ược thông báo, nếu h ọ có yêu cầu tại thời đi ể m hỏi đặt hàng v à đặt hàng, về loại thép sẽ được cung c ấ p và các giá trị lớn nhất hoặc phạm vi của cáo nguy ê n tố hợp kim h ó a sẽ được sử dụng trong thép này. b Các m á c thép phải chứa í t nh ấ t là một trong cá c nguyên t ố làm m ị n hạt t í nh th e o tỷ lệ phần t răm nh ư đã ch ỉ dẫn trong bảng. Nếu các nguy ê n tố này được sử dụng kết hợp với nhau th ì hàm lượng đ ố i với ít nhất là một tr o ng các nguy ê n tố này không được nh ỏ hơn giá trị nh ỏ nh ấ t đ ã quy đ ị nh. c N ế u có đ ủ các nguyên tố liên k ế t N như Nb hoặc V th ì kh ô ng áp d ụng hàm lượng nhỏ nhất của Al tổng . d T ổ ng số các hàm lượng của Cr, Cu và Mo không được l ớ n hơn 0,60% Bảng 2 - Cơ tính a Mác thép Ch ấ t I ượn g Gi ớ i hạn chảy quy ước, R e H nh ỏ nh ấ t MPa G iớ i hạn b ề n kéo R m MPa Độ giã n dài t í nh th e o ph ầ n trăm A nh ỏ nh ấ t N ă ng l ượng va đập KV nh ỏ nhất J Chiều d ày d, mm Nhiệt độ thử d ≤ 16 16 <> d ≤ 40 40 < d=""> 150 0° C -20 ° C E 355 M 355 345 335 450- 6 10 22 47 ML 355 34 5 335 450-610 22 47 E 420 M 420 400 390 500-660 19 47 ML 420 400 390 500-660 19 47 E 460 M 460 440 430 530-720 17 47 ML 460 440 430 530-720 17 47 a Đ ố i với các sản ph ẩ m có ch iề u dày > 150 mm, các giá trị ph ả i được th ỏ a t huận tại thời đi ể m h ỏ i đặt hàng và đặt hàng. 7 Phương pháp thử 7.1 Thử kéo Phải áp dụng các yêu cầu được quy định trong 7.1 của TCVN 11234-1 (ISO 4951-1). 7.2 Thử va đập Phải áp dụng c á c yêu cầu được qu y định trong 7.2 của TCVN 11234-1 (ISO 4951-1). 7.3 Phân tích hóa học Phải áp dụng các yêu cầu được quy định trong 7.3 củ a TCVN 11234-1 (ISO 4951-1). 7.4 Thử lại Thử lại phải phù hợp với 7.4 của TCVN 11234-1 (ISO 4951-1). 8 Tài liệu kiểm tra Phải lựa chọn các loại tài liệu kiểm tra yêu cầu từ các tài liệu được quy định tr ong TCVN 11236 (ISO 10474) v à sau đó quy định trong đơn đặt hàng. 9 Phân loại và xử lý lại Phải áp dụng các yêu cầu của Điều 9 của TCVN 4399 (ISO 404). 10 Thử không phá hủy Nếu khách hàng yêu cầu các phép thử không phá h ủ y đ ể kiểm tra ch ấ t lượng của sản ph ẩ m, phải áp dụng các yêu cầu của TCVN 11234-1 (ISO 4951-1). 11 Ghi nhãn Ghi nhãn phải tuân theo các y ê u c ầ u của TCVN 11234-1 (ISO 4951-1). 12 Thông tin do khách hàng cung cấp Thông tin do khách hàng cung c ấ p phải phù hợp với TCVN 11234-1 (ISO 4951-1), ngoài ra cần có thông tin sau, nếu thích hợp: - Loại thép sẽ được cung cấp (Bảng 1, chú thích a); - Các giá trị lớn nhất hoặc phạm vi của các nguyên tố hợp kim hóa được sử dụng (Bảng 1, chú thích a) 1) So với các thép mềm, thép này có thể đòi h ỏ i phải có sự ph ò ng ng ừ a riêng cho hàn. Xem hướng d ẫn “Hàn và tính hàn được của các thép hợp kim vi lượng C-Mn ” do ban IX-G của Viện hàn quốc tế xuất bản (tài liệu IIS/II W 843 - 84).